— 175 — 



grad und Lebensdauer derselben, soweit es dem Verfassei- hc^kannt 

 ist. nichts ungünstiges hekannt geworden ist. 



Die Zellen der Yersuchsl)atterie wurden in der xon (Ira'tz 

 angegebenen Weise zur Ausnutzung und Parallelschaltung l)eider 

 Stroniimpulse einer Periode geschaltet nach folgendem Schema: 



Die langen Striche bedeuten Aluminium, die kurzen Blei. Da 

 nach Gra^tz eine AI.- Pb.- Zelle bis zu Spannungen von ca. 22 Volt, 

 wenn AI. Anode ist «keinen durch einen Galvanometer nachweis- 

 baren Strom», durchlässt, so sollte man, wenn bei A und B Wechsel- 

 strom -"^v.^ eingeführt wird l)ei C und D pulsierenden Gleich- 

 strom .— s.— X von gleicher Stromstärke erwarten, beziehungs- 

 weise bei offenem Gleichstromkreise in den Wechselstromzu- 

 leitungen keinen direkten Leitungsstrom finden, sondern höchstens 

 einen dielektrischen Verschiebungsstrom, der schwach sein müsste, 

 da die Periodenzahl 40 lietrug und ein Aluminiumkondensator 

 sich vor andern elektrolytischen Kondensatoren nur durch lie- 

 S(»nders hohen Durchschlagswiderstand, aber nicht durch eine 

 Kapazität von anormaler Grössenordnung auszeichnet. Schon 

 bei den ersten Versuchen dieser Art indess beobachtete Verfasser, 

 selbst bei Spannungen erheblich unter 20 Volt, l)eträchtliche 

 Wechselstromstärken bei offenem Gleichstromkreis, die auch bei 

 andauernder vorheriger Formierung der Al.-Platten in einem 

 Gleichstrom und bei Dauereinschaltung im Wechselstrom nicht 

 bedeutend zurückgingen. Um zunächst festzustellen, ol) dei- 

 Reinheitsgrad des Aluminiums einen bestimmenden Einfluss auf 

 die Litensität des durchgehenden Stromes ausül)e, wurde eine 

 Versuchszelle aus einer Anoden-Platte aus chemisch reinem 

 Aluminium (von Merck in Darmstadt) und 2 parallel geschalteten 

 Platinkathoden geprüft auf durchgehenden Gleichstrom bei ver- 

 schiedenen Spannungen. Die. Dimensionen der Zelle waren : 

 Wirksame Platino])erfläche ca. 2.5 dm-; wirksame Aluminium- 

 oberfläche ca. 2 dm-; Elektrolyt: Chemisch reine Alaunlösung, 

 bei Zimmertemperatur gesättigt. 



Platinkathode. Klemmenspannung. Die Zelle durchfliessender Strom in A. 



2 Volt 0,00002 Amp. 



4 > 0,0001 Amp. abnehmend his 0.0000(5 



> 0,00015 



8 >> 0,0004 



10 » 0,001S al.nehm. bis 0,0016 bis 0,0009 



